( '64 ) 

 généralement retiennent avec une grande persistance une certaine quantité 

 de potasse. Sans aborder encore l'étude des composés siliceux qui se for- 

 ment, et en restant d'une manière absolue sur le terrain des faits pratiques, 

 je dirai que les couleurs dont l'application m'a le mieux réussi, sont le 

 vermillon, l'outremer bleu et vert, le sulfure de cadmium, les oxydes de 

 manganèse, les ocres, l'oxyde de chrome, etc. 



» J'ajouterai que les couleurs peu siccatives sont rendues propres à la 

 peinture par leur mélange avec des couleurs plus siccatives, ou par l'addi- 

 tion de bases blanches très-siccatives. 



» Les peintures, lorsque la couleur est broyée avec la dissolution siliceuse 

 concentrée, s'exécutent bien plus nettement sur les pierres silicatisées que sur 

 celles non silicatisées : ces dernières présentent une propriété absorbante qui 

 appauvrit la couleur de la silice qui lui sert de ciment. Si l'on opère par ces 

 moyens sur des pierres qui n'ont pas été saturées de silice par leur expo- 

 sition alternative et à plusieurs reprises à l'action de la dissolution siliceuse 

 et à l'air, il convient au moins de faire une première imprégnation des sur- 

 faces à couvrir de peinture par un seul arrosement des pierres avec une 

 faible dissolution de silicate. 



» Lorsque les peintures à faire ne permettent pas de grandes dépenses et 

 ne sont pas destinées à être poncées, on peut recourir à une simple silicati- 

 sation des murailles, couvertes au préalable de couleurs broyées à l'eau, 

 comme s'il s'agissait d'une peinture à fresque. Dans les travaux de silicati- 

 sation des murailles nues ou covivertes de peintures qui ont eu lieu depuis 

 plusieurs années en Allemagne à la suite des publications de Fuchs et des 

 miennes, la silice est appliquée en arrosanrles murs avec de la dissolution 

 de silicate de soude au moyen de pompes portatives ou de seringues dont 

 le jet se trouve divisé sous forme de pluie, le liquide étant forcé de passer 

 à travers un disque percé de petits trous. D'autres seringues, en usage à 

 Munich, sont disposées de manière à diviser le jet par l'expulsion simultanée 

 de dissolution siliceuse et d'air. 



» Peinture sur bçis. — Dans l'application de la peinture sur bois, on 

 rencontre un autre genre de difficultés. Tandis que la surface des pierres 

 qui reçoivent la peinture reste invariable, celle du bois, par l'effet même 

 de son humectation par l'eau qui sert de véhicule à la couleur, tend à se 

 tourmenter et à se fendiller au point que certains bois ne peuvent que diffi- 

 cilement recevoir des couleurs bien adhérentes. 



» Le contact seul de la dissolution alcaline change l'aspect physique des 

 bois; il les brunit en général : ainsi du chêne jeune passe à la nuance du 

 chêne vieux. Les bois qui reçoivent le plus facilement la peinture siliceuse 



